— 537 — 



è grande, come nel caso del ferro e del nichel per forze che non siano molto 

 grandi ; allora si può togliere l' unità al denominatore ed v eliminare k al nu- 

 meratore e al denominatore. Calcolando quindi con una certa approssimazione, 

 in base a tale formula, l' intensità I dei vari rocchetti di nichel, si ha : 



Sf N. 1 e N. 2 1 = 0, 15 XH 



$n N. 1 I == 3. 4 XH 



Sn N. 2 1=1,7 XH 



Sn N. 3 I = 0, 58 X H 



Spn I = 0, 08 X H 



da cui si vede che i coefficienti procedono appunto come i valori delle varia- 

 zioni ó, che si hanno dalla tabella precedente, per una determinata forza 

 magnetizzante, fino a che questa si mantiene piuttosto debole. Si è quindi 

 indotti a ritenere che le variazioni dipendano in certo modo, per un dato 

 metallo, dalle intensità magnetiche. Da tutto ciò si deduce che, se la Spi- 

 rale di nastro di ferro N. 1 per es. ha incominciato a dare variazioni apprez- 

 zabili di resistenza solo con campo di 1000 Gauss, ossia con una intensità 

 magnetica I = 1,5 X 1000 = 1500, per avere una diminuzione di resistenza 

 apprezzabile con i fili, bisognerebbe portarli press' a poco a campo di Gauss 



_ 10000 (essendo per i fili I = 0, 15 X H), campo che non m' è stato 



0, 15 



possibile raggiungere. 



Le spirali piane poi hanno dato un piccolo aumento di resistenza, il cui 

 valore massimo è di qualche centomillesimo, quantità non trascurabile cer- 

 tamente, se si tengono presenti i valori di ó della tabella precedente, ma 

 abbastanza piccola tenuto conto della piccola resistenza dei rocchetti, la quale 

 non raggiungeva quella di ohm 0, 4. Però sono dell' opinione che siano da 

 scartarsi questi ultimi risultati per la circostanza che, facendo considerazioni 

 analoghe a quelle esposte sulle spirali di filo, si deduce che con una spirale 

 piana di nastro, larga mm. 3,0 e spessa mm. 0,22, per la quale I = 0,08 X H, 

 una diminuzione di resistenza apprezzabile si otterrebbe solo con campo di 

 circa 18000 Gauss. Quindi quei piccoli aumenti ottenuti ritengo che siano 

 dovuti, piuttosto che a campo trasverso, a piccoli tratti messi in posizione 

 longitudinale. Sebbene questi nastri, dopo tagliati, venissero appianati nel 

 miglior modo possibile, pure non è escluso perfettamente il dubbio, che le 

 deformazioni generate dal taglio fossero eliminate. 



II. 



All' esame del nichel e del ferro feci seguire quello di parecchi altri 

 metalli, come Ylnvar, la Manganino., il Platino, Y Argentana, il Bismuto, 

 il Cadmio, X Oro, lo Zinco, il Magnesio, il Palladio, il Rame, YArgento, 

 Y Alluminio. 



Kendiconti, 1908, Voi. XVII, 1° Sem. 



71 



